32,2. Tobler-Wolff: Methodik d. mikr. Pflanzenfaseruntersuchung. 133 



Eintrocknen das zarte Phloem zugrunde, und es entsteht der charak- 

 teristische Kanal , dem die Faser ihre Leichtigkeit und Schwimm- 

 fähigkeit verdankt. Schließlich muß man noch bedenken, daß grade 

 charakteristische Bestandteile wie Spitzen oder Zellenden im Durch- 

 schnittsmaterial relativ selten sind, also sehr gesucht werden müssen, 

 z. B. wenn es sich um lange Faserelemente handelt. 



Mikrochemie. Eine große Rolle bei der mikroskopischen 

 Untersuchung der Pflanzenfasern spielen die mikrochemischen Reak- 

 tionen. Die Hauptfrage , die auf diesem Wege entschieden werden 

 soll, ist die: besteht die Faser, bzw. das Haar, aus reiuer Zellulose 

 oder liegt Verholzung vor? 



Zweierlei Reagentien wendet man zur Beurteilung dieser Frage 

 an: einmal solche, die reine Zellulose leicht quellen lassen und lösen, 

 also vor allem Kupferoxydammoniak, zweitens solche, die die Zellu- 

 lose und ihre Modifikationen in charakteristischer Weise färben, nämlich 

 Jod -Schwefelsäure, Phlorogluzin -Salzsäure, schwefelsaures Anilin. 



Bei Fasern, von denen man weiß, daß sie im normalen (d. h. 

 hier zu technischen Zwecken gut verwertbaren) Zustand ganz oder 

 größtenteils aus reiner Zellulose bestehen, erlaubt die mikrochemische 

 Untersuchung einen Schluß auf die Güte des Materials. Die Flachs- 

 faser z. B. ist in der Regel unverholzt. Verholzte Fasern finden sich 

 am meisten einerseits bei älteren Pflanzen überhaupt, anderseits im 

 basalen Teil des Stengels und in der Nähe der Kapsel. Bei sorg- 

 fältiger und rechtzeitiger Ernte sollte man aber nur Fasern be- 

 kommen, die aus reiner Zellulose bestehen. Genauer gesagt : deren 

 sekundäre Verdickungsschichten aus Zellulose bestehen ; die Mittel- 

 lamelle besteht aus Pectose. Diese Verschiedenartigkeit stört bei 

 der Untersuchung nicht, die Fasern quellen z. B. in Schwefelsäure 

 so schnell und stark auf, daß man die Mittellamelle nicht mehr 

 sieht; anderseits verschwindet die Mittellamelle bei der technischen 

 Verarbeitung. 



Solche Fasern also, die aus reiner Zellulose bestehen, wie Baum- 

 wolle und guter Flachs, zeigen sehr charakteristische und eindeutige 

 Reaktionen. In Jod-Schwefelsäure quellen sie unter intensiver Blau- 

 färbung, in Kupferoxdyammoniak quellen sie gleichfalls sehr stark und 

 lösen sich schließlich auf. Dabei bieten Flachs und (nicht merzeri- 

 sierte) Baumwolle dem anatomischen Bau entsprechend sehr ver- 

 schiedene Bilder. Beim Baumwollhaar reißt die Kutikula auf und 

 bleibt nur hier und da als einschnürender Ring hängen. Die Flachs- 

 faser hat natürlich keine Kutikula : sie quillt gleichförmiger zu einer 



